positive: 有一些用户在进行PC塑料注塑的时候会裂,不是特别了解其裂开的原因。瑞元工程塑料公司介绍一方面可能是强度韧性不佳,另一方面可能是因为应力没有完全释放。塑料制品的退火处理是指塑料在料筒里塑化不均或是产品在模腔内冷却速度不均,从而引起产品内部应力的存在导致产品在后面会出现变形、开裂、老化等现象。 退火处理是在产品在室内,用热液体介质如热水,热矿物油,热甘油等液体,加热到比产品使用温度高20-35度或者比产品的热变形温度低25-35度的温度下,将产品放进去,退火的时间长短要视产品的壁厚而定,越厚的壁要退火的时间越长。要注意,经退火的产品拿出热液体后要摆平让它自然冷却,不可以用冷水采取速冷的方法。 PC塑料的工艺特点如下: ①属无定型塑料,Tg为149~150℃;Tf为215~225℃;成型温度为250~310℃;相对平均分子质量为2~4万。 ②热稳定性较好,并随相对分子质量的增大而提高。 ③流变特性接近牛顿液体,表观粘度受温度的影响较大,受剪切速率的影响较小,随相对平均分子质量的增大而增大。无明显的熔点,熔体粘度较高。PC分子链中有苯环,所以,分子链的刚性大。 PC塑料注塑工艺看似简单,但是里面的细节很重要,如果忽略这些细节进行操作很容易出现问题,因此瑞元工程塑料公司提醒大家注塑的时候要认真仔细,做好每一步工作。
negative: 隔膜泵的膜片设计寿命8000h,工作压力6MPa,在进出口料过程中,隔膜左右两边分别受力,上限达4800kN,由于连续受交变力的作用,容易损伤开裂.<br>由于隔膜室体积一定,若进料不稳定,压力低,使进料补偿器的料位低于1 2m,稳压装置中的料位不正常,进料时泵内料浆分离形成空隙,造成缺料、打空泵,产生锤击或撞击甚至汽蚀,使隔膜承受的变应力增大,频率增加,造成隔膜疲劳损坏或击穿。隔膜室空气没有排干净,气体的体积随着推进液压力的变化而变化,形成气锤,隔膜局部受力增大,将隔膜打破。进料温度超过规定的100℃,加速隔膜老化,同时,料浆中产生蒸气泡,气体进入隔膜室或卸荷阀泄漏时,推进液压力降低,均造成隔膜受力不均,疲劳损坏。进料中含有3-8mm石子儿或大块物料及料浆中固体质量百分比超过2。%,引起卡阀,造成泵压力波动,或由于阀装配时,阀锥定位不准,引起刺阀,导致隔膜瞬间受力加大;引起破裂。